SÉANCE DU 29 AVRIL l'907. 919 



écartant le silicium libre par une attaque des nodules à Taide delà potasse 

 étendue. 



Influence du bismuth. — Poids des substances, cliauffées comme précédemment : 

 cuivre 8iS; silicium cristallisé 28s:, 5o; bismuth 200?. Le culot bien fondu, cassant, 

 ayant épousé la forme de la nacelle, pèse 2808; hors de cette dernière, vers la sortie, 

 on trouve un peu de métal : c'est du bismuth absolument exempt de cuivre et de 

 silicium. Trois couches constituent le culot : l'inférieure, abondante, lamellaire, blan- 

 cliàtre et à reilets jaune pâle, contient pour 100 : bismuth 95,16; cuivre 8,28 ; silicium 

 combiné 0,87 ; silicium libre, traces. Dans la couche supérieure, d'aspect gris noir, 

 domine le silicium cristallisé fondu ou fritte, La couche moyenne, noyée dans la masse 

 inférieure, de forme lenticulaire et à reflets rougeâtres, est soumise à un dosage rigou- 

 reux. Un essai qualitatif ayant montré qu'elle ne renfermait pas de bismuth, elle est 

 analysée comme nos siliciures de cuivre ne renfermant que du silicium en excès, les 

 deux résidus d'insolubilisation étant réunis comme dans le cas du plomb. 



Résultats pour loo. - I. Cuivre 83, 80; silicium combiné io,84; silicium 

 libre 5,3o; total 99,94» — H» Cuivre 84,20; silicium combiné 10,78; sili- 

 cium libre 5,3o; total 100,28. Ici encore, en faisant la somme du cuivre et 

 du silicium combiné et eu rapportant à 100 les chiffres obtenus, on trouve 

 une proportion de silicium combiné égale à 1 1 ,45 pour I et à 1 1,34 pour II. 

 Ces chiffres cadrent suffisamment avec ceux de la formule Gu'Si. 



Influence de lantùnoine. — Les poids des matières engagées dans la réaction, eflec- 

 tuée comme précédemment, sont ; cuivre 81?^; silicium cristallisé 28?, 5o; antimoine 

 2008, Le culot obtenu est formé d'un seul bloc dans lequel les différentes substances 

 qui le constituent paraissent disséminées d'une façon régulière. Du côté de la sortie 

 du tube, des grains d'antimoine se sont déposés. Dans le cas de ce métal, il n'est pas pos- 

 sible de séparer mécaniquement les différents corps qui concourent à la constitution 

 du culot. L'acide chlorhydrique à Téhnilition, mis en action sur une certaine quantité 

 de l'alliage, ne l'entame pas sensibleinenl. Yu la difficulté d'écarter l'antimoiiie sans 

 altérer le siliciure de cuivre, le ciilol est dosé tel quel. Une attaque énergique de deux 

 échantillons d'environ is chacun est effectuée par l'eau régale, pendant une demi- 

 journée. L'action terminée, les produits respectifs sont évaporés à siccité et insolubili- 

 sés. La reprise est faite par Facide chlorhydrique, et, jprès filtration, on a sur le filtre 

 la silice et le silicium en excès et, dans la liqueur, le cuivre et Tanlimoine à l'état de 

 chlorures. Une ébullition prolongée de leur solution étendue, additionnée de carbo- 

 nate de soude en excès, suivie d'une forte acidulalion par Facide azotique après repos 

 prolongé, sépare le cuivre à l'état de sel en solution et l'antimoine à l'état de composé 

 oxygéné insoluble que Fou pèse. Le cuivre transformé en sulfate est dosé par élec- 

 trolyse. 



Résultais pour 100. — I. Cuivre 35, 80; silicium combiné 3, 60 ; silicium 

 libre 4'2o; antimoine 56, 5o; total 100,10. — II. Cuivre 36, 00; silicium 



